## KAJIAN SIFAT KONDUKTANSI MEMBRAN KITOSAN PADA BERBAGAI VARIASI WAKTU PERENDAMAN DALAM LARUTAN Pb
Mella Roza *) , Gusnedi **) ,dan Ratnawulan ***)
*) Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNP, email : Mellaroleoza@gmail.com
**) Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang ***) Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang

## ABSTRACT
Chitosan membrane is capable of being used as adsorbent adsorption of metal ions Pb. Assessment of the electrical properties of the chitosan membrane is one see references in the membrane  as  ability  adorpsi  metal  ion  weight.  The  purpose  of  this  study  to  determine  the nature of the conductance of chitosan membranes useful to look at the ability of the membrane chitosan  as  the  adsorption  of  metal  ions  Pb.  This  research  is  experimental  research  with samples of chitosan membranes were soaked in a solution of Pb metal. The time variation of soaking the membrane is 0.5 hours, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, 2.5 hours, 3 hours and without soaking. The measurement results for the effect of soaking variation time chitosan membrane. Pb metal in solution obtained current-voltage characteristics of the membrane in the solution is linear, the longer soaking in a solution of Pb metal, the greater the current flow. The longer the  time  soaking  in  a  solution  of  Pb  chitosan  membrane,  then  the  greater  the  value  of  the conductance.
Keywords : Chitosan, Membrane, Adsorption, Conductance, Metal Pb

## PENDAHULUAN
Peningkatan  jumlah  industri  akan  se- lalu diikuti oleh pertambahan jumlah limbah, baik  berupa  limbah  padat,  cair  maupun  gas. Masalah  utama  yang  ditimbulkan  dari  per- kembangan  indsutri  saat  ini  adalah  masalah pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Salah satu limbah berbahaya yang dihasilkan industri  adalah  logam  berat.  Masuknya  lim- bah  ini  ke  perairan  laut  telah  menimbulkan pencemaran terhadap perairan.
Mengingat  ancaman  yang  begitu  be- sar  dari  pencemaran  logam  berat,  maka dikembangkan  berbagai  metode  alternatif untuk  mengurangi  konsentrasi  logam  berat yang dibuang ke perairan. Salah satu metode yang  dapat  digunakan  untuk  penanganan limbah  logam  berat  yaitu  metode  adsorpsi.
Adsorpsi  adalah  proses  akumulasi  substansi dipermukaan  antara  dua  fasa  yang  terjadi secara  fisika  atau  kimia,  atau  proses  terse- rapnya  molekul-molekul  pada  permukaan eksternal dan internal suatu padatan. Kompo- nen-komponen  yang  diserap  disebut  adso- rbat  contoh  bahan  yang  biasa  digunakan  se- bagai  adsorbat  antara  lain  :  aluminium, karbon  aktif,  silica  gel  dan  lain-lain.  (Mc. Cabe,1999 dalam Meriatna. 2008). Salah sa- tu  bahan  yang  dapat  digunakan  sebagai adsorben  logam  berat  dari  air  limbah  adalah kitosan.
Kitosan adalah suatu rantai linear dari D-Glukosamin  dan  N-Asetil  DGlukosamin yang  terangkai  pada  posisi  β(1-4).  Kitosan dihasilkan  dari  deasetilasi kitin.  Karena  da- lam  bentuk  kationik,  bentuk  kitosan  yang tidak  larut  dalam  air  akan membentuk  poli-
elektronik dengan anion polielektrolit. Kitosan  telah  digunakan  dalam bidang biomedikal dan farmasi karena kitosan bersi- fat  biokompatibel,biodegradasi dan  tidak beracun  (Adriana et  al ,2003). Kitosan  juga terdapat  secara  alami  dalam  beberapa  jamur namun  tidak sebanyak  kitin.  Struktur idealnya dapat dilihat dari Gambar 1:
Gambar 1. Struktur Kitosan ( Sumber : Silitonga, 2009)
Keberadaan  gugus  amida  dalam  kitin dan  gugus  amina  dalam  kitosan  telah menjadikan  kitin  dan  kitosan  sebagai  ad- sorben  yang  mampu  mengikat  logam  berat. Hal  ini  terkait  dengan  adanya  gugus  amina terbuka  sepanjang  rantai  kitosan  (Kumar, 2000).  Kitosan  mempunyai  kema-mpuan untuk  mengikat  logam  dan  mem-bentuk kompleks  kitosan  dengan  logam.  Contoh mekanismenya  adalah  sebagai  beri-kut: (Menurut Mc Kay (1987) dalam Rumapea,N, 2009),
2R-NH 3 + +  Fe 2+ + 2 Cl -  → (RNH 2 )FeCl 2
Salah  satu  logam  berat  yang  dikaji dalam penelitian ini adalah logam Pb. Logam Pb  merupakan  logam  yang  berbahaya  dan banyak  ditemui  dalam  limbah  cair  industri. Timbal  atau  timah  hitam  (Pb)  merupakan logam  berat  yang  terdapat  secara  alami  di dalam  kerak  bumi  dan  tersebar  ke  alam  da- lam  jumlah  kecil  melalui  proses  alami  mau- pun  buatan.  Apabila  terhirup  atau  tertelan oleh  manusia,  akan  beredar  mengikuti  aliran darah,  diserap  kembali  di  dalam  ginjal  dan otak, dan disimpan di dalam tulang dan gigi.
Manusia terkontaminasi timbal melalui udara debu,  air,  dan  makanan.  Lambangnya  di- ambil  dari  bahasa  Latin Plumbum .  (Fauzi, 2008).
Penelitian  ini  mengkaji  adsorpsi  ion logam  berat  Pb  pada  kitosan  dalam  bentuk membran.  Membran  merupakan  lapisan semipermeable yang dapat melewatkan kom- ponen  tertentu  dan  menahan  komponen  lain berdasarkan  perbedaan  ukuran  kom-ponen yang  akan  dipisahkan.  Membran  dapat  ber- fungsi  sebagai  barrier  atau  penghalang  tipis yang sangat selektif di antara dua fasa, hanya dapat  melewatkan  komponen  tertentu  dan molekul,  menahan  partikel  yang  berukuran lebih  besar  dari  pori-pori  membran  (Noto- darmojo S, 2004).
Membran  dapat  didefinisikan  sebagai suatu lapisan yang memisahkan dua fasa dan mengatur perpindahan massa dari kedua fasa yang  dipisahkan.  Membran  adalah  bahan yang  dapat  memisahkan  dua  komponen  de- ngan  cara  spesifik,  yaitu  dengan  menahan atau  melewatkan  salah  satu  komponen  lebih cepat dari komponen lainnya.
Membran  kitosan  termasuk  membran sintetik  atau  buatan  yang  berbahan  dasar kitosan  yang  merupakan  turunan  kitin  yang banyak terdapat pada kerangka atau kulit luar Crustacea .  Membran  kitosan  memiliki  ke- larutan  yang  tinggi  terhadap  asam  asetat  1% sehinga  mudah  untuk  mendapatkan  mem- brannya  setelah  pelarutnya  diuapkan.  Mem- bran  kitosan  dalah  membran  peng-kompleks pertama  dari  polimer  alam  dan  telah  digu- nakan  untuk  menarik  unsur-unsur  logam transisi  dalam  jumlah  renik  dari  larutan  ga- ramnya (Meriatna, 2008)
Membran  merupakan  penghalang  bagi gerakan  molekul  dan  ion  zat-zat.  Keleluasan gerak  ion  dan  molekul  sangat  penting  untuk menjaga  kestabilan  pH  yang  sesuai  dan  me- ngendalikan  konsentrasi  ion  dalam  laru-tan. Hal tersebut diatas dilakukan dengan cara di- fusi, osmosis, dan transpor aktif.
Difusi dapat diartikan perpindahan zat (padat, cair, dan gas) dari larutan konsentrasi tinggi  (hipertonis)  ke  larutan  dengan  kon- sentrasi rendah (hipotenis). Dengan kata lain setiap  zat  akan  berdifusi  menuruni  gradien konsentrasinya.  Hasil  dari  difusi  adalah konsentrasi yang sama antara larutan tersebut dinamakan  isotonis.  Kecepatan  zat  berdifusi melalui membran tidak hanya tergantung pa- da gradien konsentrasi, tetapi juga pada besar muatan,  dan  daya  larut  dalam  lemak  (lipid) (Yunita, 2010).
Osmosis  merupakan  difusi  air  melalui selaput  semipermeabel.  Air  akan  bergerak dari  daerah  yang  mempunyai  konsentrasi larutan  rendah  ke  daerah  yang  mempunyai konsentrasi  tinggi.  Tekanan  osmosis  dapat diukur dengan suatu alat yang disebut osmo- meter. Air akan bergerak dari daerah dengan tekanan  osmosis  rendah  ke  daerah  dengan tekanan  osmosis  tinggi.  Membran  akan  me- ngerut  jika  berada  pada  lingkungan  yang mempunyai  konsentrasi  larutan  lebih  tinggi. Pada  transpor  aktif  sangat  diperlukan  untuk melawan  gradien  konsentrasi.  Transpor  aktif sangat  diperlukan  unutk  memelihara  ke- seimbangan molekul-molekul di dalam mem- bran. Sumber energi untuk transpor aktif ada- lah ATP (adenosin trifosfat) (Yunita, 2010).
Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu bahan baku alternatif yang relatif mudah dan murah  dengan  memanfaatkan  bahan  lain sebagai  membran.  Penggunaan  membran  ki- tosan  dari  bahan  dasar  limbah  kulit  udang merupakan  solusi  yang  efisien  dan  tepat untuk  pengolahan  limbah  industri,  karena membran ini dibuat dengan ukuran nanopori sehingga  dapat  menyerap  semua  ion  logam berat yang terkandung dalam limbah industri (Kusumawati, 2009).
Ion  logam  berat  yang  diserap  mem- bran  kitosan  dapat  mempengaruhi  karak- teristik  dari  membran  kitosan.  Salah  satu sifat karakteristik membran yang terpengaruh adalah  sifat  fisika  dari  membran,  khusunya sifat konduktansi membran. Karakterisasi si-
fat  fisika  dari  suatu  membran    meliputi  sifat listrik,  termal,  mekanik,  dan  sebagainya.  Si- fat  kelistrikan  dapat  dilihat dengan  me- lakukan  pengukuran  terhadap  nilai  kon- duktansi  membran  dan  karkteristik  Arus- Tegangan  (I-V).  Karakteristik  ini  dipe- ngaruhi oleh aliran elektron dan ion-ion pada membran.  Dari  karakteristik  arus-tegangan dapat  ditentukan  sifat  ohmik-nya suatu membran,  daya  tahanan  listrik  dan  energi dari  arus  yang  melintasi  membran  (Juansah 2002).
Setiap  bahan  akan  memiliki  sifat kelistrikan.  Bahan  tersebut  dapat  termasuk dalam  konduktor,  isolator,  semikonduktor atau  superkonduktor.  Bahan  organik  pada umumnya  berisfat  konduktor  karena  memi- liki  kadar  air  yang  cukup  tinggi.  Dalam  ba- han  konduktor  terdapat  berbagai  sifat  keli- strikan  yang  meliputi  konduktansi,  kapa- sitansi, impedansi, dielektrik dan lain-lain.
Konduktansi  merupakan  kemampuan suatu  bahan  dalam  menghantarkan  arus listrik. Nilai konduktansi berbanding terbalik dengan  nilai  hambatan  (R)  dan  biasanya diberi lambang G. Satuan konduktansi adalah mho  (=  ohm -1 ),  yang  juga  disebut  Siemens (S).  Nilai  konduktansi  yang  besar  menun- jukkan  bahwa  bahan  tersebut  mampu  meng- konduksikan  arus  dengan  baik,  tetapi  nilai konduktansi  yang  kecil  menunjukkan  bahan itu susah mengalirkan muatan. Ion yang me- lintasi membran merupakan kuantitas elektrik, dinamakan sebagai arus (I) (Robbins,  2003).  Konduktansi  dan  gradient elektrokimia  (Vm  -  Vx)  dapat  digunakan untuk  memprediksi  arus,  tegangan  membran (Vm),  Tegangan  nerst  (Vx).  Secara  mate- matis  ditulis  pada  Persamaan  1  (Guljarani, 1998).
𝐼  =  G (𝑉 𝑚 − 𝑉 𝑥 ) ……………..  (1)
G ≈ 1 R ………………………. (2)
Selain  itu  hambatan  yang  dihubu- ngkan dengan tegangan membran (V m ) dapat ditulis dengan Persamaan berikut:
𝑅 = 𝑉 𝑚 𝐼 𝑠 …………………….(3)
I s = V s R s ………………...…….... (4)
Dimana :
I s = arus yang diberikan (ampere) V s = tegangan referensi (volt) R s = Hambatan referensi (ohm) R =  Hambatan membran (ohm). (Guljarani, 1998).
Karakteristik arus-tegangan (I-V)  meru- pakan  salah  satu  karakteristik  kelistrikan membran.  Karakteristik  ini  dipengaruhi  oleh aliran  elektron  dan  ion-ion  pada  membran. Aliran  ion-ion  berpengaruh  pada  aliran  arus dalam membran dan proses transpor lainnya. Semua proses transpor dipengaruhi oleh fak- tor-faktor luar maupun dalam dari mem-bran itu  sendiri.  Dari  karakteristik  arus-tega-ngan dapat  ditentukan  sifat ohmik-nya suatu membran, daya tahanan listrik dan energi diri ion yang melintasi membran. Rapat arus dari ion pembawa yang bergerak di dalam larutan dan  menembus  membran  dapat  diduga  dari Persamaan berikut: (Juansah,2002)
𝐽 𝑝 = 𝑘𝑇 𝜇 𝑝 𝑑𝑃 𝑑𝑥 −  𝑃𝑞𝜇 𝑝 𝑑𝑉 𝑚 𝑑𝑥 …….. (5) 𝐽 𝑛 = 𝑘𝑇 𝜇 𝑛 𝑑𝑁 𝑑𝑥 −  𝑁𝑞𝜇 𝑛 𝑑𝑉 𝑚 𝑑𝑥
N, P adalah Konsentrasi ion pembawa muatan  negatif  dan  positif.  T  adalah  suhu mutlak,  J  adalah  rapat  arus  internal  (A/m 2 ) dan  µ p, µ n adalah  mobilitas  ion  positif  dan negatif  (m/v.s)  dengan  V m adalah  beda  tega- ngan  (Volt)  dan  k  adalah  konstanta Boltzman. Variabel P, N, dan V m merupakan fungsi  dari  x  (koordinat  normal  dari  mem-
bran)  dan  dihubungkan  oleh  Persamaan poisson sebagai berikut :
𝑑𝑉 𝑚 𝑑𝑥 = 𝑝 (𝑥) 𝜀 ………………. (6)
Dengan memperhatikan persamaan (6) dapat  dipastikan  bahwa  rapat  arus  dipe- ngaruhi  oleh  besarnya  tegangan  (Vm) muatan  pambawa  (N,  P).  Semakin  besar beda tegangan pada membran maka semakin besar  pula  arus  yang  mengalir  pada  mem- bran.  Bila  konsentrasi  muatan  pembawa dibiarkan  konstan  maka  dapat  dibuat  hubu- ngan beda tegangan dan arus. Dengan mem- plotkan  beda  tegangan  membran  dan  arus maka  akan  didapat  karakteristik  arus  tega- ngan  dari  membran  itu  sekaligus  persama- annya (Juansah, 2002).
Berdasarkan sifat kelistrikan membran diatas, maka membran kitosan yang digunakan  sebagai  adsorpsi  ion  logam  Pb perlu  dikaji  sifat  kelistrikannya.  Ion-ion logam  dari  logam  berat  yang  terserap  oleh membran  akan  memberikan  pengaruh  terha- dap  nilai  konduktansi  membran.  Dari  nilai konduktansi  akan  menunjukkan  tingkat  ali- ran arus yang melintasi membran. Hubungan karakteristik  arus-tegangan  dengan  variasi waktu  perendaman  larutan,  digunakan  untuk memberikan  informasi  tentang  mampu  atau tidaknya  suatu  membran  kitosan  sebagai adsorpsi, sedangkan konduktansi untuk meli- hat  respon  membran  terhadap  karak-teristik ion-ion logam yang terserap  pada membran. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul  “Analisis  Sifat  Konduktansi  Mem- bran  Kitosan  Sebagai  Adsorpsi  Ion  Logam Pb  Terhadap  Variasi  Waktu  Perendaman Dalam Larutan Pb”.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  pe- nelitian  ini  adalah  membran  kitosan,  dua
buah  elektroda  dan  tembaga  (Cu)  dan  seng (Zn),  resistor,  larutan  asam  KCl,  aquades, larutan  logam  Pb  dengan  kadar  logam/  kon- sentrasi  10  ppm  (mg/L),  larutan  elektrolit KCl  20  mM  300  mL,  Asam  asetat  1% (pelarut) dan NaOH 4%
Peralatan  yang  digunakan  adalah  cham- ber, multimeter digital, neraca analitik, kabel penghubung, resistor 1 k  , Magnetic stirrer, audiogenerator , multimeter  digital , neraca analitik, Atomic  absorption  spectroscopy (AAS).

## Persiapan Eksperimen
Persiapan  eksperimen  yang  dilakukan antara  lain  adalah  persiapan  bahan  Pem- buatan bahan membran kitosan dilakukan de- ngan  menimbang  7,5  gram  bubuk  kitosan dan  dilarutkan  kedalam  250  mL  asam  asetat 1%.  Mengaduk  bahan  yang  telah  tercampur secara  homogen  dengan magnetic  stirrer , menuangkan  bahan  kedalam  cetakan  berupa cetakan  kaca  menjadi  lembaran-lembaran membran.
Membran  kitosan  berupa  lembaran dipotong  menjadi  bagian  kecil  dengan  uku- ran 7 x 3,5 cm.  Menyediakan larutan Pb de- ngan  konsentrasi  10  ppm  yang  diletakkan dalam  botol  yang  berbeda  masing-masing 100  mL.  Merendam    membran  kitosan  de- ngan  variasi  waktu  perendaman  0,5  jam,  1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, 3 jam.

## Pengukuran
Pengukuran  arus-tegangan  (I-V)  dan koduktansi  dilakukan  dengan  menggunakan metoda  empat  titik  (penggunaan  dan  pen- ancapan  dua  pasang  elektroda  pada  empat titik  yang  telah  ditentukan.  Dua  elektroda sebagai pembaca tegangan dan dua elektroda lainnya untuk mengalirkan sumber arus tega- ngan. Larutan KCl 20 mM diletakkan dalam c hamber yang memiliki dua bagian ruangan. Kedua rangan tersebut disekat dengan meng- gunakan  membran  kitosan.  Dari  empat  elek- troda  tersebut  didapat  nilai  tegangan  refe-
rensi dan tegangan membran. Nilai tegangan ini  didapat  dengan  menggunakan  resistor referensi pada bagian elektroda pemberi arus arus listrik. Nilai tegangan membran didapat dari    dua  elektroda  antara  membran.  Skema pengukuran  arus-tegangan  dan  konduktansi dari  membaran  kitosan  diperlihatkan  pada Gambar 2 berikut ini :
Gambar 2. Skema rangkaian sistem penguku- ran I-V ( sumber : Azizah, 2008)

## Analisis Data
Pengukuran arus-tegangan (I-V) sam- pel  dilakukan  dengan  mengukur  tegangan referensi  (V s ),  dan  kuat  arus  referensi  (I s ) dihitung  dari  perbandingan  tegangan  refe- rensi  V s terhadap resistor acuan (R s ) melalui Persamaan  3.  Tegangan  arus  yang  diukur merupakan tegangan membran V m . Penguku- ran  ini  berlangsung  ketika  membran  diletak- kan  dalam chamber .  Konduktansi  membran kitosan  terhadap  larutan  logam  Pb  diperoleh dengan  menggunakan  persamaan  garis  (pe- rsamaan  2),  yaitu  diperoleh  dari  data  pada pengukuran arus- tegangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Arus -Tegangan Membran Kitosan
Karakteristik  arus-tegangan  mmbran kitosan  yang direndam  dalam larutan ion  lo-
gam  Pb  10  ppm  dengan  variasi  waktu perendaman  0,5  jam,  1  jam,  1,5  jam,  2  jam, 2,5  jam,  3  jam,  dan  tanpa  perendaman  (0 jam). Hubungan tegangan membran dan kuat arus membran dengan variasi waktu perendaman dapat dilihat dari Gambar 4.
Gambar 3. Grafik Hubungan Karakteristik  Arus- Tegangan Membran Kitosan  terhadap Lama Perendaman Dalam Larutan Ion Logam Pb
Gambar  3  memperlihatkan  hubungan variasi  lama  waktu  perendaman  selama  0,5 jam,  1  jam,  1,5  jam,  2  jam,  2,5  jam,  3  jam, dan  tanpa  perendaman  (0  jam)  dengan  arus- tegangan membran adalah linier. Semakin la- ma  waktu  perendaman  diperoleh  arus  yang semakin  besar  dan  tegangan  yang  semakin kecil.  Sedangkan  hubungan  arus  dan  tega- ngan  pada  membran  adalah  semakin  besar kuat arus melewati membran maka tegangan membran yang diperoleh semakin kecil.

## Karakteristik Konduktansi Membran Kitosan
Hubungan  antara  konduktansi  dengan lama  waktu  perendaman  membran  kitosan dalam  larutan  logam  Pb  10  ppm  selama  0,5 jam,  1  jam,  1,5  jam,  2  jam,  2,5  jam,  3  jam, dan  tanpa  perendaman  (0  jam)  dapat  dilihat dari Gambar 4.
Gambar  4.  Grafik  hubungan  konduktansi membran  kitosan dengan lama waktu perendaman dalam larutan ion logam Pb
Dari  Gambar  4,  dapat  dijelaskan bahwa  semakin  lama  waktu  perendaman  da- lam  larutan  ion  logam  Pb  maka  konduktansi membran  juga  semakin  besar.  Karakteristik konduktansi  (grafik)  yang  diha-silkan  pada keadaan diatas adalah linier.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  didapatkan  nilai  konduktansi  naik dengan semakin lamanya waktu perendaman dalam  larutan  Pb.  Hal  ini  disebabkan  oleh pengaruh  dari  ion  logam  Pb  yang  telah berikatan dengan membran kitosan (Laksono, 2009). Semakin lama perendaman dalam  larutan  Pb  mengakibatkan  pening- katan  jumlah  ion  Pb pada  larutan  dan  mem- pengaruhi  membran  ketika  proses  peren- daman  terjadi.  Membran  kitosan  semakin bermuatan  dengan  adanya  penumpukan  ion Pb pada  permukaan  membran.  Membran kitosan yang semakin bermuatan akan mem- permudah  aliran  arus  yang  melewati  mem- bran.  Tingkat  aliran  tersebut  yang  menye- babkan  terjadinya  peningkatan  konduktansi membran.
Hal  diatas  dibuktikan  dengan  arus dan  tegangan  melewati  membran  yang dialirkan  melalui  elektroda  dan  larutan eletkrolit  KCl  sebagai  larutan  eksternalnya. Semakin  banyak  Ion  logam  Pb  yang  mene- mpel  pada  membran  mengakibatkan  arus
yang  melalui  membran  semakin  besar.  Hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang  dike- mukakan Azizah (2008), pada saat membran direndam  pada  konsentrasi  tinggi  terjadi peningkatan  konduktansi  akibat  dari  arus muatan  yang  mengalir,  sehingga  membran tidak  mampu  melewatkannya.  Jika  hal  ini terjadi  maka  terdapat  penumpukan  muatan pada  lapisan  membran.  Muatan  yang  meng- halangi  pori-pori  membran  menyebabkan mekanisme transport pada membran berbeda dan cenderung sebagai penghambat.
Nilai  arus-tegangan  yang  dihasilkan menentukan  nilai  konduktansi  membran kitosan.  Nilai  konduktansi  yang  diperoleh membran  kitosan  tehadap  variasi  waktu perendaman  dalam  larutan  logam  Pb  yang dihasilkan adalah linier. Semakin lama waktu perendaman  membran  kitosan  dalam  larutan logam  Pb  maka  nilai  konduktansi  semakin besar.  Kenaikan  konduktansi  setelah  peren- daman  membran  kitosan  dalam  larutan  ion logam Pb dikarenakan permukaan yang kaya akan ion-ion. Dari pernyataan laksono (2009) yang  menyatakan  bahwa  kitosan  mampu mengikat  ion  logam  berat,  yaitu  ion  logam Pb  yang  menempel  pada  permukaan  mem- bran kitosan.
Membran  kitosan  yang  semakin  lama direndam  pada    larutan  Pb  mampu  me- naikkan  nilai  konduktansi  membran.  Hal  ini juga  sesuai  dengan  teori  Robbins,  (2003), bahwa  nilai  konduktansi  yang  besar  menun- jukkan  bahwa  bahan  tersebut  mampu  meng- konduksikan  arus  dengan  baik,  tetapi  nilai konduktansi  yang  kecil  menunjukkan  bahan itu  susah  mengalirkan  muatan.  Penumpukan ion logam  mengakibatkan muatan arus yang melewati  membran  menjadi  bertambah  se- hingga menghasilkan nilai  konduktansi  yang bertambah juga. Hal ini tidak berlaku umum, karena  pada  saat  tertentu  mungkin  saja membran mengalami kejenuhan akibat penu- mpukan  ion-ion  logam  pada  pori-pori  mem- bran,  sehingga  arus  yang  mengalir  tidak mampu melewatinya (juansah, 2002).

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  telah  mengkaji  peru- bahan-perubahan  sifat  listrik  dari  mem-bran kitosan sebagai adsorpsi ion logam Pb. Laru- tan  tersebut  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap membran. Dari pembaha- san dan analisia grafik sebelumnya maka da- pat diambil kesimpulan bahwa:
1. Karakteristik  arus  tegangan  membran kitosan  sebagai  adsorpsi  ion  logam  Pb pada  variasi  waktu  perendaman  adalah linier.  Semakin  kecil  tegangan  membran kitosan  maka  kuat  arus  yang  diperoleh semakin besar.
2. Karakteristik  arus  tegangan  membran kitosan  sebagai  adsorpsi  ion  logam  Pb pada variasi waktu perendaman. Semakin lama  waktu  perendaman  dalam  larutan ion  logam  Pb  maka  semakin  besar  harga konduktansi membran kitosan.
3. Dari  karakteristik  arus-tegangan  dan harga  konduktansi  yang  diperoleh  dapat kita  ketahui  bahwa  membran  kitosan mampu mengadsorpsi ion logam Pb.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah,  Fitri.  2008. Kajian  Sifat  Listrik Membran Selulosa Asetat Yang Direndam  Dalam  Larutan  Asam  Klorida dan Kalium Hidroksida . Skripsi. FMIPA-
IPB. Bogor.
Baker, Richard w. 2004. Membrane Teknologi  And  Applications  Second Edition. Menlo Park. California.
Membrane Teknologi dan Research, inc.
Brian,  Paul,  dan  Colin.  1999. Transport  of Molecules  Across  Cell  Membrane  (Plant in  Action. Macmila    Education  Australia Pty Ltd: Melbourne, Australia.
C.G.A.  Lima  et  al.  2006 .  DC  conductivity and  dielectric  permittivity  of  collagen– chitosan  films. Materials  Chemistry  and Physics 99 (2006) 284–288
Fauzi,  T.M.  2008. Penagruh  Pemberian
Timbale  Asetat  Dan  Vitamin  Terhadap Kadar  Malondialdehyde  Dan  Kualitas Spermatozoa Di Dalam Sekresi Epididimis Mencit Albino (Mus Musculus
L) STARIN  BALB/C .  Tesis.  Pasca Sarjana-USU. Medan.
Guljarani,  Ramesh  M.  1998.  Bioelectricity and  Biomagnetism.  Canada.  John  Wiley and Sons, Inc.
Juansah,  Jajang,  Dkk.2002. Studi  Karakte-
ristik Arus Tegangan
Membran Polisulfon  Pada  Berbagai  Frekuensi,
Konsentrasi  Dan  Suhu .  Buletin  Kimia vol 2 Hal 12-18. FMIPA-IPB. Bogor
Khasanah,  Nurul,  Eliya.  2009. Adsorpsi Logam Berat. Oseana, Volume XXXXIV, no 4, Tahun 2009:1-7 Kumar, M.N.V. 2000. Nano and
Microparticles as controlled drug Delivery Devices . J.Pharm Pharmaceutic.
Scie 3(2) : 234-258
Kusumawati,  Nita.  2009. Pemanfaatan
Limbah  Kulit  Udang  Sebagai  Bahan Baku  Pembuatan  Membran  Ultrafiltrasi .
Inotek,  Volume  13,  Nomor  2,  Agustus 2009.
Laksono,  Endang.  2009. Kajian  Terhadap
Aplikasi  Kitosan  Sebagai  Adsorben  Ion
Logam Dalam Limbah Cair. Jurdik Kimia,
FMIPA, UNY Karangmalang 55281, Yogyakarta Meriatna.  2008. Penggunaan  Membran Kitosan Untuk Menurunkan Kadar Logam  krom  (Cr)  dan  Nikel  (Ni)  Dalam Limbah  Cair  Industri  Pelapisan  Logam.
Tesis. Pasca Sarjana-USU. Medan.
Notodarmojo,  Suprihanto.  Anne  Deniva.
2004. Penurunan  Zat  Organik  dan Kekeruhan Menggunakan Teknologi
Membran  Ultrafiltrasi  dengan  Sistem Aliran  Dead-End .  Jurnal  Sains  dan Teknologi  vol.36  no.1  hal  63-82.  ITB- Bandung.
Rakhmanudin,  Maman.  2005. Karakteristik Kelistrikan  Membran  Selulosa  Astat dalam  Berbagai  Tingkat  Keasaman Larutan. Bogor  :Jurusan  Fisika  FMIPA- IPB. Bogor.
Robbins A, Wilhelm C. Miller. 2003. Circuit Analysis with Devices : Theory and Practice :Delmar Learning Rumapea,  Nurmida.  2009. Penggunaan Kitosan  dan  Polyaluminium  Chlorida (PAC) Untuk Menurunkan Kadar Logam Besi  (Fe)  dan  Seng  (Zn)  Dalam  Air Gambut .  Tesis.  Pasca  Sarjana-USU. Medan. Silitonga,  Dewi  Regina.  2009. Pembuatan Membran Kalsium Alginat  Kitosan  Serta Pengujian  Permeabilitasnya .  Skripsi. FMIPA-USU. Medan Yunita,  indah.  2011. Kajian  Sensitivitas Membran  Dari  Kulit  Buah  Markisa Sebagai  Fiter  Minyak  Jelantah  Sawit .
Skripsi. FMIPA-UNP. padang